标题：PC塑胶原料
简介
PC塑胶原料通称聚碳酸酯，聚碳酸酯英文名称为Polycarbonate，简称PC，它是一类分子链中含有碳酸酯结构的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材料的总称。按分子结构中所带酯基不同可以分为脂肪族、脂环族、芳香族和脂肪－芳香族等几大类。并以双酚A型聚碳酸脂为最重要，分子量通常为3－10万。在无特别说明情况下，通常所说的聚碳酸脂都指双酚A型聚碳酸酯及其改性品种。由于其优良的机械性能，俗称防弹胶。[1]
  为非结晶性热塑性塑料
1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广。
2、高度透明性及自由染色性。
3、H.D.T.高。
4、电气特性优。
5、无味无臭对人体无害符合卫生安全。
6、成形收缩率低、尺寸安定性良好 。
电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机。
汽 车： 保险杆、分电盘、安全玻璃。
工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。
耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性 能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲 基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。
注塑工艺
塑料的处理PC塑胶原料的吸水率较大，加工前一定要预热干燥，纯PC干燥120℃，改性PC一般用110℃温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下，可100%的使用再生料，实际份量要视制品的品质要求而定。再生料不能同时混合不同的色母粒，否则会严重损坏成品的性质。注塑机选用PC塑料制品由于成本及其它方面的原因，多用改性材料，特别是电工产品，还须增加防火性能，在阻燃的PC和其它塑料合金产品成型时，对注塑机塑化系统的要求是混合好、耐腐蚀，常规的塑化螺杆难以做到，在选购时，一定要预先说明。模具及浇口设计常见模具温度为80-100℃，加玻纤为100-130℃，小型制品可用针形浇口，浇口深度应有最厚部位的70%，其它浇口有环形及长方形。浇口越大越好，以减低塑料被过度剪切而造成缺陷。排气孔的深度应小于0.03-0.06mm，流道尽量短而圆，脱模斜度一般为30′-1左右。熔胶温度可用对空注射法来确定加工温度高低。一般PC塑料加工温度为270-320℃，有些改性或低分子量PC塑胶原料为230-270℃。注射速度多见用偏快的注射速度成型，如打电器开关件。常见为慢速-快速成型。背压10bar左右的背压，在没有气纹和混色情况下可适当降低。滞留时间在高温下停留时间过长，物料会降质，放也CO2，变成黄色。勿用LDPE、POM、ABS或PA清理机筒。应用PS清理。注意事项有的改性PC塑胶原料，由于回收次数太多（分子量降低）或各种成分混炼不均，易产生深褐色液体泡。
性能和用途
物理特性PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度（otched Izod impact stregth）非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。化学特性PC有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 PC材料时，要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料；反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。
PC塑胶原料它是一种新型的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性，可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能优异，可在-100℃-130℃之间长期使用，脆化温度在-100℃以下。
虽然聚碳酸酯具有耐开裂和耐药品性较差，高温易水解，与其它树脂的相容性差，润滑性能不好，但是，可以通过加入其它的树脂或者无机填充剂进行改性，从而获得十分优异的性能。应用范围光学照明：用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等，还可广泛用于飞机上的透明材料。
电子电器：聚碳酸酯是优良的E（120℃）级绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄摸还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。
机械设备：用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一些机械部件护罩、罩盖和框架等零件。
医疗器材：可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。
其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。 PC型号Makrolon 1092 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 1095 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 1143 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 1239 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 1243 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 1248 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 1260 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 1804 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 1837 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 1844 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 1899 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 1954 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2205 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2207 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2256 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2258 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2400 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 2403 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 2405 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2407 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2456 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2458 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2467 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2505 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 2558 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2605 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2607 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2608 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 2647 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 2656 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2658 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2665 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2667 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2805 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2806 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2807 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2808 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2856 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2858 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2865 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 2867 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3103 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3103 MAS157 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3105 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3106 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3107 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3108 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3156 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3158 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3205 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 3206 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3207 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 3208 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 3258 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 5303 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 5308 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 6165X PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 6255 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 6257 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 6265 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 6267 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 6355 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 6357 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 6455 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 6457 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 6465 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 6485 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 6487 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 6555 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 6557 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 6717 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 8025 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 8035 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 8315 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 8325 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon 8345 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 9125 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 9415 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 9417 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon 9425 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon AG2677 PC Bayer MaterialScience AG
Makrolon AL2247 PC Bayer MaterialScience LLC
Makrolon AL2443 PC Bayer MaterialScience LLC[2]
PC塑胶原料
PC塑料很多用改性材料，特别是电工产品，还须增加防火性能，在阻燃的PC和其它塑料合金产品成型时，对注塑机塑化系统的要求是混合好、耐腐蚀。
Bayer聚碳酸酯总体：
聚碳酸酯其结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多类品种。
RoHS合规性:RoHS合规；
添加剂:紫外线稳定剂；
外观:清晰/透明；
形式:颗粒料；
性能特点:良好的流动性;脱模性能良好; 
粘度，高；光学透明性好、抗冲击强度高；
并具有优异的热安稳性、耐蠕变性、抗寒性、电绝缘性和阻燃性等。
加工方法:薄膜挤出；吹塑成型；挤出成型；热成型；树脂传递成型；涂层；砑光；注射成型也是最重要的加工方法之一；
用途:在透明建筑板材、电子电器、光盘、汽车工业、机械、光学、医药等领域得到广泛运用。
PC塑料物理性能以及加工
低温-45度聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通运用温度内都有出色的机械功用。
密度:1.20－1.22g/cm^3
线膨胀率：3.8×10 cm/cm°C
熔流率(330°C/2.16 kg)
模具温度注射压力：50~80、80~130，工艺预热温度110~120参数时间/h料桶
温度后段C中段前段230~280、240~285总周期螺杆转数运用注射机喷嘴温度240~250类型螺杆式40~190、28、210~240
23°C, 24 hr 0.20%
饱和, 23°C 0.40%
饱和0.40%
平衡0.20%
模具温度注射压力50~80、80~130工艺预热温度110~120参数时间/h料桶 
温度后段C中段前段230~280、240~285总周期螺杆转数运用注射机喷嘴温度240~250类型螺杆式40~190、28、210~240 
电气化学性能
表面电阻率
PC塑胶原料它是一种新型的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性，可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能优异，可在-100℃-130℃之间长期使用，脆化温度在-100℃以下。
玻璃化温度为145-150℃
脆化温度-100℃
最高运用温度为135℃
热变性温度为115-127℃
可燃性 UL阻燃等级V0、V1、V2、HB厚度3.0mm、2.0mm、1.5mm、0.8mm
灼热丝易燃指数 极限氧指数
光学性能
折射率 4 25% 透射率(1000 μm)额定值单位
机械性能额定值单位制测试方法[3]拉伸模量8960MPaASTM D638抗张强度103MPaASTM D638伸长率 (断裂)3.0%ASTM D638弯曲模量8270MPaASTM D790弯曲强度165MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm)110J/mASTM D256无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm)640J/mASTM D256